प्रवाहकीय एनोडिक फिलामेंट

प्रवाहकीय एनोडिक फिलामेंट, जिसे सीएएफ भी कहा जाता है, एक धातु फिलामेंट है जो विद्युत रासायनिक प्रवास  प्रक्रिया से बनता है और मुद्रित सर्किट बोर्ड | मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) विफलताओं के कारण जाना जाता है।

तंत्र
सीएएफ गठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक लागू विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में एक गैर-धातु सब्सट्रेट में प्रवाहकीय रसायन विज्ञान के परिवहन को शामिल किया गया है। सीएएफ विद्युत क्षेत्र की ताकत, तापमान (टांका लगाने के तापमान सहित), आर्द्रता, टुकड़े टुकड़े सामग्री और विनिर्माण दोषों की उपस्थिति से प्रभावित होता है। सीएएफ विफलताओं की घटना मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग द्वारा उच्च घनत्व सर्किट बोर्डों और उच्च विश्वसनीयता अनुप्रयोगों के लिए कठोर वातावरण में इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया है।

विफलता मोड और पहचान
सीएएफ आमतौर पर एक पीसीबी के अंदर आसन्न वाया (इलेक्ट्रॉनिक्स) (यानी छिद्रों के माध्यम से चढ़ाया जाता है) के बीच होता है, क्योंकि तांबा एनोड से कैथोड तक ग्लास / राल इंटरफ़ेस के साथ माइग्रेट करता है। सीएएफ विफलताएं वर्तमान रिसाव, आंतरायिक शार्ट सर्किट, और यहां तक ​​कि मुद्रित सर्किट बोर्डों में कंडक्टरों के बीच ढांकता हुआ टूटने के रूप में प्रकट हो सकती हैं। यह अक्सर सीएएफ का पता लगाने में बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब यह एक आंतरायिक समस्या के रूप में होता है। कुछ चीजें हैं जो गलती के स्थान को अलग करने और विफलता के मूल कारण के रूप में सीएएफ की पुष्टि करने के लिए की जा सकती हैं। यदि समस्या रुक-रुक कर हो रही है तो संयुक्त तापमान-आर्द्रता-पूर्वाग्रह (THB) के तहत ब्याज का नमूना रखने से विफलता मोड को फिर से बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, विफलता की पहचान करने के लिए क्रॉस सेक्शन (इलेक्ट्रॉनिक्स) या स्कैनिंग SQUID माइक्रोस्कोप | सुपरकंडक्टिंग क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइस (SQUID) जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

विचार और शमन
सीएएफ की संवेदनशीलता को कम करने के लिए कई डिज़ाइन विचार और शमन तकनीकें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। कुछ सामग्री चयन (यानी टुकड़े टुकड़े करना) और डिजाइन नियम (यानी रिक्ति के माध्यम से) सीएएफ जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। पीसीबी में राल और कांच के तंतुओं के बीच खराब आसंजन सीएएफ होने के लिए एक रास्ता बना सकता है। यह ग्लास फाइबर पर लागू सिलेन फिनिश के पैरामीटर पर निर्भर हो सकता है, जिसका उपयोग राल को आसंजन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ऐसे परीक्षण मानक भी हैं जिन्हें CAF जोखिम का आकलन करने के लिए निष्पादित किया जा सकता है। IPC TM-650 2.6.25 CAF संवेदनशीलता का आकलन करने के लिए एक परीक्षण विधि प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, IPC TM-650 2.6.16 ग्लास एपॉक्सी लेमिनेट अखंडता का तेजी से मूल्यांकन करने के लिए एक दबाव पोत परीक्षण विधि प्रदान करता है। यह मददगार है लेकिन समस्या को सक्रिय रूप से कम करने के लिए डिजाइन नियमों और उचित सामग्री चयन का उपयोग करना अक्सर बेहतर हो सकता है।

यह भी देखें

 * मूंछ (धातु विज्ञान)

बाहरी संबंध

 * Material & Process Influences on CAF
 * Conductive Anodic Filament (CAF) Formation